34 IG Je 16 Vogt. 
Augit. 
Der Augit ist bekanntlich sehr häufig künstlich dar- 
gestellt worden (z. B. von Berthier, C. Sainte-Claire 
Deville, Lechartier, Daubree, F. Fouqué & Michel 
Lévy, Bourgeois, Doelter) und ebenfalls sehr häufig 
in Schlacken und ähnlichen Schmelzmassen nachgewiesen 
worden (z. B. von Mitscherlich, Nöggerath, Leonhard, 
Rammelsberg, Percy, v. Kobell, G. v. Rath, Velain, 
Mallard, N. S. Maskelyne, E. Reynolds & V. Ball 
L. Gruner, @. J. Brush, P. W. v. Jereméjew und mir). 
Indem wir im Bezug auf die allgemeinen mineralogischen 
Eigenschaften des künstlichen Augits auf die vorliegende 
Literatur hinweisen, — besonders auf »Schlackenstudien, I« die 
Wachsthumsrichtungen der Individuen betreffend, — werden 
wir zu der Aufgabe hinübergehen die chemische Zusammen- 
setzung der durch Schmelzung dargestellten Augite mög- 
lichst genau festzustellen. | 
Die erste Frage, die uns hier begegnet, ist, ob die 
künstlichen thonerdefreien Augite, — also die Glieder der 
Diopsid- und Hedenbergit-Reihe, — immer genau aus | 
Ca SiO | 
R SiO, | oder Ca R Si,0,, wo R= Mg, Fe, Mn, usw. 
bestehen, oder ob das Mineral einen Ueberschuss von dem 
reinen CaO-oder dem reinen MgO, FeO, Mno-Silikat gelegentlich 
enthalten kann. Um dieses Problem erlautern zu können 
werden wir uns zu den Bisilikat-Schmelzmassen No. 76—81 
der Akerman’schen Serie, mit wechselnden Verhältnissen 
zwischen CaO und MgO, — binnen den Grenzen Ca S10,: 
Mg SiO, und 3 Ca SiO, : Mg SiO, — hinwenden. 
In sämmtlichen diesen Proben hat sich der gewöhn- 
liche Augit ausgeschieden, der nach den folgenden Kriterien 
bestimmt wird: Längenrichtung der Individuen nach der 
